Versuche über die Bedingungen der Holz-Ansteckung u. -Zersetzung durch Merutms 295 
9. Ansteckung durch wachsende Mycelrasen. 
Der sicherste Weg, gesundes Holz unter natürlichen Verhältnissen 
schwammkrank zu machen, ist Coiltact mit dem in Kellerräumen wachsenden 
Luft mycelrasen, das ist hinlänglich bekannt, ebenso, daß hierfür das 
anzusteckende Holz lediglich „lufttrocken“ (hygroscopisches Wasser) zu 
sein braucht ; keineswegs ist dies aber Vorbedingung, im Gegenteil erkrankt 
und zerfällt feuchtes Holz bzw. feuchte Teile desselben merklich schneller 1 ). 
Das ist nach dem Ausfall der vorher mitgeteilten Impfversuche mit sterilem 
nassen Holz ohne weiteres verständlich. 
Auf die Ansteckungsversuche mit solchem Mycelrasen im Keller 
(s. Abb. 1, 3, p. 329), die ich im Verlauf der Zeit wiederholt auch mit 
anderen Holzarten als Fichte gemacht habe 2 ), brauche ich hier im Einzelnen 
nicht näher einzugehen, sie sind schon oben besprochen; mit Merulius- 
disponierten Hölzern gelingen sie regelmäßig, die Schnelligkeit, mit der 
sie verlaufen, hängt von der herrschenden Temperatur und dem besonderen 
Feuchtigkeitsgrade des Untergrundes (bei nicht isolierten Mauern wesentlich 
unter Einfluß der äußeren Witterungs Verhältnisse stehend) ab 3 ). 
Ungünstigenfalls können bis zum Bewachsen der Holzproben Wochen 
vergehen. Fast ausnahmslos be wächst der Mycelrasen dabei jede Holz¬ 
art, er geht ja auch auf Stein, Metall, Glas usw. über, welche er davon 
nun factisch zersetzt, hängt allein von deren besonderen Natur ab; 
nichts wäre verkehrter, als aus dem bloßen Be wach sen wer den eines 
Materials auf dessen Zersetzbarkeit zu folgern, beides ist scharf auseinander 
zu halten. Alle Fichtenholzstücke meiner Versuche waren schon in weit 
weniger als Jahresfrist ausnahmslos völlig weich, ähnlich Buche, Linde, 
Birke, dagegen blieben Mahagoni, Schwarze Walnuß, Robinie, 
Cigarrenkistenholz (Cedrela) hart und unverändert; etwas ungleich 
verhielten sich die Eichenholzproben, die nur vereinzelt unterseits an- 
morschten; diese Versuche habe ich dann nochmals mit notorisch gutem 
Kernholz von Japanischer Eiche (Parketthölzer) wiederholt. Auch an 
diesen trat nach Monaten eine lebhafte Wucherung von Merulius ein, die 
Hölzer waren nach ca. 8 Monaten am Backsteinfußboden völlig fest¬ 
gewachsen, unterhalb stark mit Häuten und Strängen bewachsen, weder 
Nagel- noch Messerspitze drang aber (mit einer Ausnahme) irgendwo ein, 
ihre Härte war völlig unverändert 4 ). 
Erstklassiges altes Kernholz der Eiche verhält sich hiernach genau 
so wie meine früheren Feststellungen ergaben. Im übrigen spielt bei 
dieser Holzart der oft wechselnde Gerbstoffgehalt eine bestimmende 
Rolle, möglichst ausgekochtes Eichenholz vermorscht unter Wirkung 
des Pilzes allmählich, wie ich das an den seinerzeit geschilderten Ver¬ 
suchen inzwischen festgestellt habe. — 
Die bereits oben wiederholt berührte Frage nach dem Grunde der 
fast bedingungslosen Infectiosität des unverletzten Luftmycels 
1) Diese Zeitschrift 1913, 2, 334. 
2) Diese Zeitschrift 1913, 2, 331. 
3) Die Steine des porösen Backsteinfußbodens meines Kellers sind in Nähe der 
Außenwände stets durchfeuchtet, nach den Innenwänden zu trocken. Die Grenze 
zwischen der dunklen und hellen Farbe der Ziegelsteine ist scharf zu sehen, sie 
verschiebt sich je nach der Witterung, ebenso die Intensität der Feuchtigkeit in den 
Steinen selbst. 
4) Ber. Bot. Ges. 1914, 32, H. 3, 206. 
